— 613 — 
suchs waren die ganzen blosgelegten Holzflächen deutlich blau- 
grün. Gegen den 30. September begann der Baum welk zu 
werden und zeigte sich ganz welk am 3. October, wo er in 
Stücke zerlegt wurde. Der Baum hatte ebenfalls‘ den grössten 
Theil seiner Blätter geworfen. Er nahm 26 Liter Kupfersulfat- 
lösung auf. Der 12 m hohe Baum zeigte sich bis in den 
Gipfel imprägnirt; nur eine kleine mittlere Partie von 3 cm 
blieb im Schaft ungefärbt. Die ausgebliebene Färbung in einem 
Theile der letzten Auszweigung war, wie bei den anderen 
Ahornbäumen, auch in diesem dadurch veranlasst, dass die 
betreffenden Zweige ihre Blätter geworfen hatten, bevor sie das 
Kupfersulfat erreichte. 
Am 17. September Nachmittags wurde eine in ziemlich 
dichtem Schluss erwachsene ca. 20 m hohe, 21 cm dicke, ca. 
65 Jahre alte Rothbuche (Fagus silvatica) in 10°/, Kupfer- 
sulfatlösung gestellt. Sie blieb in derselben bis zum 3. October 
und nahm 35 Liter auf. Nach 9 Tagen fingen die Blätter der 
Krone deutlich an zu dunkeln und bekamen alsbald ein fahles 
Aussehen. Der Schaft zeigte sich im unteren Theile, bis auf 
eine mittlere Partie von 5 cm im Durchmesser, vollständig im- 
prägnirt. Nach oben zu nahm der ungefärbte innere Theil 
langsam zu, so dass in 9 m Höhe, bei einem Gesammtdurch- 
messer von 14 cm, die ungefärbte Mitte bereits 8 cm stark sich 
zeigte. In 12 m Höhe, Gesammtdurchmesser 10 cm, unge- 
färbter mittlerer Theil 3,5 cm. Noch weiter hinauf nahm der 
ungefärbte mittlere Theil wieder ab, um schliesslich ganz zu 
schwinden. Der Baum zeigte sich bis zum Gipfel in allen seinen 
Theilen durchfärbt. 
Nicht anders verhielt sich ein zweites, etwas schwächeres 
Exemplar der Rothbuche, welches ich bis zu 45 m Höhe mit 
dem Flachbeil so weit abplatten liess, dass es annähernd vier- 
eckig wurde. Nach wenigen Tagen begannen die abgeplatteten 
Holzflächen sich grün zu adern; nach 10 Tagen nahmen die 
Blätter der Krone dunkle Färbung an. Der Baum verweilte 
vom 17. September bis zum 3. October in der Kupfersulfat- 
lösung und nahm 19 Liter von derselben auf. Der abge- 
‚plattete Schaft zeigte nach der Abplattung 9,5 cm Durchmesser, 
davon blieben 3 cm der Mitte nicht imprägnirt. Das Kupfer- 
sulfat reichte auch bei diesem Baum bis in alle Zweiggipfel. 
Eine gesunde, starke, 14 m hohe Fichte (Picea vulgaris) 
